( 3o4 ) 

 recouvre le tour Louis XVI clans les galeries du Conservatoire des Arts et 

 Métiers et que M. le général Morin a eu l'obligeance de faire démonter 

 pour le mettre à ma disposition. Ce verre, qui, regardé normalement à sa 

 surfiîce, paraît inaltéré, laisse apercevoir, lorsqu'on l'observe sous des inci- 

 dences convenables, des stries nombreuses, remarquables par la régularité 

 de leur orientation. Pensant que j'avais affaire à l'une des altérations que 

 M. Dumas a décrites dans son Traité de Chimie ('), j'ai chauffé légèrement 

 ce verre; la partie extérieure s'est exfoliée sur chaque surface et s'est sépa- 

 rée sous forme d'écaillés, dont le poids était environ ~ du poids du verre 

 primitif: ce qui indique une altération déjà profonde. L'analyse a montré 

 que les écailles renfermaient 77,8 pour 100 de silice, tandis que la masse in- 

 térieure du verre inaltéré en renferme seulement 65 pour 100. En plaçant un 

 morceau de ce verre dans de l'eau chauffée de 80 à 100 degrés, l'eau pénètre 

 par les fissures, de la circonférence au centre de chaque écaille qui se sou- 

 lève sur les bords, tandis qu'elle reste adhérente par le centre; et, sous le 

 microscope, on aperçoit, autour de ce centre, des anneaux colorés : ce qui 

 prouve que c'est par ces fissures que l'humidité pénètre pour agir sur le 

 verre intérieur et produire l'exfoliation qui s'observe dans les verres altérés 

 plus profondément. J'ai confirmé les résultats précédents par l'analyse 

 d'autres échantillons de verre altérés d'une manière semblable. Un échan- 

 tillon de verre provenant de Montfermeil, et qui m'a été remis par M. Aimé 

 Girard, renfermait 68 pour 100 de silice, tandis que les écailles en conte- 

 naient 78,4 pour 100. Un troisième échantillon, trouvé au Conservatoire 

 et rendu presque opaque par le soulèvement des écailles, a donné à l'ana- 

 lyse 65,8 de silice dans la masse inaltérée et 77,6 dans les écailles. Je 

 cherche à réunir le plus grand nombre possible de ces échantillons, qui 

 sont assez rares, pour les soumettre à une analyse complète. 



» L'étude des échantillons que je viens de citer, et d'autres que j'ai reçus 

 de différentes localités, m'a déjà démontré les faits suivants : 



» 1° Tous ces verres sont durs à la coupe; ils agissent généralement sur la 

 lumière polarisée comme des verres trempés, et quelques-uns ont même 

 permis de voir des franges nettement colorées. 



» 2° La couche qui s'exfolie sous l'influence de la chaleur est plus riche 

 en silice que la masse intérieure. 



» 3" Cette modification dans la composition du verre peut avoir lieu sans 

 altérer la transparence du verre. On obtient alors un verre composé, dont 



(') Tome III, page 566. 



